| LE pee +4 Des. 
A LA RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DU BISMUTH. 339 
Revenons à la recherche du plomb dans les résidus 
blancs résultant de la transformation des divers bismuths 
métalliques en nitrates. Ce produit est traité par quelques 
gouttes d’eau, puis on filtre. La solution donne avec 
l'acide sulfurique un abondant précipité, avec l’iodure de 
potassium un précipité qui se dissout à chaud et recris- 
tallise à froid. 
Ces essais chimiques ont été faits par mon collègue 
et ami, M. Maurice Delacre, professeur de chimie géné- 
rale à l'Université de Gand, auquel j'adresse ici mes re- 
merciements. 
En employant ces méthodes, j'ai constaté : 
1° que le bismuth électrolysé de la fabrique Schu- 
chardt et le métal soi-disant absolument pur employé 
par M. Hermann Ihle contenaient du plomb en quantités 
très notables, 
20 que le produit étudié par M. Hermann Ihle ren- 
fermait aussi du cuivre, 
3° que le bismuth électrolysé suivant la méthode de Le- 
nard par MM. Hartmann et Braun était exempt de plomb. 
3. CONCLUSIONS. 
1° On ne peut se fier à la pureté des bismuths élec- 
trolysés fournis par les fabriques de produits chimiques. 
Il est nécessaire, pour avoir un produit pur, de suivre 
les méthodes de Classen ou de Lenard. 
2° Les résistivités à + 19° trouvées par J. Dewar et 
J. A. Fleming concordent avec les résultats que j'ai 
donnés, mais le coefficient de température entre + 60°5 
et + 19° savoir + 0,00354 est inférieur au nombre le 
plus petit que j'ai obtenu, ainsi qu'aux valeurs trouvées 
par Lenard et Henderson. 
